ElNFLUSS DJÎR WarME ALF DIE ElASTICITAT. 



(55) 45 1 



ZusammenstelluMg der erhaltenen Resultate : 



P Mitlel. 



Silber 0,000582] 



558 [0,000563 

 563 I 



Messing,geschiagenes 0,000460 | 



480 0,000471 

 4731 



» gegossenes. 



528) 

 523 I 



, ,0,000533 

 544 I 



537) 



Tafelmessing, Iste Sorte 536 

 » 2te Sorte 476 



Platina 0,000201 \ 



201 I ' 



Spiegelglas 0,000124) 



125/ ' 



Gusseiseo (weiches) ,0,001840] 



1927 [0,001795 

 16181 



Stahl, weich. gewalzt. 0,000344 i aaao i c 



j-u,UUUo4o 



000201 

 000125 



EnglischerSchoiiedestahl 0,000320 



Mittel. 



» M andere Sorte 

 Weicher Gussslahl .... 



256 

 256 

 231 

 239 

 299 

 456 

 442 

 463 

 376 



» » andere Sorte 

 Schwed. ScliQiiedeeisen . 

 Gewalzles Bandeisen . . . 



» » andere Sorte 

 Englisches Schnuedeeisen 

 Gewalzles Eisenblech, der 



Breite derWalziing nach 



ausgeschnilten 



Dasselbe, der Lange der 



Walzung nach ausge- 



schnitîen 



Kupfer 



Zink (gewalzt) 



Blei (gewalzt) .0,003035 



Gold 0,000394 



353 



425 

 560 

 644 



0.000242 



Slinfluss der Temperator amf die Eîi«stîcîtat ^ei* 



peratairen. 



îetalle bei laolieru Tem- 



L Bei Transversalschwingimgen. 



Die im vorhergehenden Abschnitt enthaltenen Versuche liber den Einfluss der Temperatiir 

 auf die Elasticitàt metalliseher Stâbe sind in freier Luft angestellt worden; der Beobachter 

 musste also die Temperaturen nehmen , wie sie waren , und konnte nur bei einem strengen 

 Winter grôssere Temperaturunterschiede erhalten; der Unterschied der hôchsten und niediig- 

 sten Temperatur betrug gewôbnlich nicht vie! iiber 20° R. Obwohl nun die angewandte Beob- 

 achtungsmelhode der Art ist, dass sie selbst geriuge Einfliisse der Temperatur mit groj^ser 

 Sicberheit angiebt, und bei allen Versuchen, die an mehreren Temperaturen angestellt worden 

 sind, die Abnahme der Elasticitiit sich proportional der Zunabme der Wârme gezeigt hat , so 

 wâre es doch, wegen der Kleinbeit der Temperaturunterschiede, gewagt, behaupten zu wollen, 

 dièse Abnahme der Elasticitat sei der Zunabme der Warme immer genau proportional; um ein 

 seiches Gesetz aufslellen zu kônnen , sind Versuche, die bis zu hôhern Temperaturen hinauf- 



